2024年4月1日掲載

JIS A 5308改正説明会 質問一覧：JIS A 5308
No.

箇条番号

質問内容

回答

1

3.3

練混ぜ水に上水道水以外の水を用いる場合，配合計画「上水道水」，「上水道水以外の水」，「回収水(上書の「水の種類」への記入はJC.2水の種類より，「上澄み水)」，「回収水(スラッジ水)」のいずれかを記
水道水以外の水」のみとし，「地下水」等は不要と考入します。
えてよろしいでしょうか。

2

3.4

3.4 戻りコンクリート で，"購入者の事情で不要となったもの"には，打設に使用したバケットやポンプ車等に残ったコンクリートも含みますか？

3.4

戻りコンクリートの定義についてですが，生産者都合（受注課と出荷課の伝達ミスにより購入者の申し出よ
自工場に持ち帰ったものは，「戻りコンクリート」にり多く出荷した場合など）で持ち帰ったものは戻りコ該当します。
ンクリートにあたらないという認識でよろしいでしょ
うか。

3.4

戻りコンクリートについての用語及び定義について購入者の事情で不要となったもの又は購入者の品質要求
この規格では，自工場に戻ってきたコンクリートは，に適合しないもの戻ってきた理由にかかわらず同様に処理されるため，→戻りコンクリート
荷下ろし時に残ったもの，若しくは運搬車のドラムに 「戻りコンクリート」としており，いわゆる「残コン
付着したもので自工場に持ち帰ったコンクリートは残 クリート」とは使い分けていません。
コンクリートではないでしょうか？
一括りに戻りコンクリートにするには違和感がある。

3.7

安定化スラッジ水のうち，その品質を安定剤の構成成3.7 上澄み水 パブリックコメントの段階では，「安分を指標として管理する場合は，上澄み水として扱う
定化スラッジ水からの水は，上澄み水に含めてもよことができる規定としています。
い。」だったものが，「安定化スラッジ水は，上澄み配合計画書には，回収水（上澄み水）と記載します。
水に含めてもよい。」に変更されている。3.6 スラッ
ただし，目標スラッジ固形分率の上限は6%となりまジ水に安定化スラッジ水を含むことが明確に規定されす。
てはいるものの，規格を読む側に誤解を与えやすい表
また，スラッジ水の使用方法は“B方法”と記載しま現と考える。
す。

3

45

運搬車からいったん排出されたコンクリートは，戻りコンクリートに含みません。

6

9.1.3 ミキサ a)について，今後，新規にミキサを導 新たに導入するミキサには，JIS A 8603-1及びJIS A
入又は入替を行う際も，現行の「表8－ミキサの要求 8603-2に適合するもの，又は同等の性能であることを
9.1.3 a) 性能」を社内規格で規定した上で，これを満たしてい 要求しています。性能の確認は，ミキサ製造業者がることを形式証明などで確認できれば，この要求に適 JIS A 8603-1及びJIS A 8603-2に基づいて行った型式試験結果によって行うことになります。
合していると解釈してもよいか。

79.2.1 c)89.2.1製造方法における混和材料の計量方法の変更について，「購入者が指定する方法」という事を生産者 購入者が指定した方法について，記録する内容及び記9.2.1 d) はどの様な証票で残せばよいでしょうか？口頭合意で 録形式は規定していません。
いいのか，それとも文章として残すべきなのか教えて 受渡し当事者間で合意した方法を採用してください。
いただけると幸いです。

99.2.1 e) 3)の規定に従って累加計量する場合に，普通ポルトランドセメントと高炉セメントB種の混合が9.2.1計量方法 について，BBとNを混合する場合，異可能となります。
なるセメントメーカーでの混合は良いのか？高炉スラ
この場合，セメントの製造業者が異なっていても構い
9.2.1 e)
グ微粉末やフライアッシュも異なるメーカーでの混合ません。
は良いのか？
ただし，2種類の高炉スラグ微粉末の混合は，JIS Q
1011で禁止されています。

10

普通セメントと高炉セメントの累加計量についてですが，普通セメントの生産メーカーが〇〇社，高炉セメ
No.9で回答。
9.2.1 e)ントの生産者が▲▲社であってもBA＋としてJIS製品で良いのでしょうか？

収縮低減剤の使用方法について，①工場のミキサへ添 9.2.1 c)に従い，質量又は容積で計量します。
加とあるが計量器に通さず直接ミキサへ添加すること 収縮低減剤は，JIS A 6211で混和剤と定義されていまが可能なのか。また添加した場合の配合計画書，納入 すので，JIS A 5308においても混和剤として，配合計
画書及び納入書への記載が必要です。
書等の記載については必要なのか。

1/8

2024年4月1日掲載

JIS A 5308改正説明会 質問一覧：JIS A 5308
No.

箇条番号

質問内容

回答

11

・41ページ：9.2.1 計量方法 ３）に普通ポルトラン
今回の改正では，「普通ポルトランドセメント」とドセメント及び高炉セメントB種を混合した場合のセ「高炉セメントB種」の組合わせに限って，セメント
メント記号（表3参照）は「BA+」とするとあるが，表同士の混合を認めました。今後，混合できるセメント
３にBA+の記載はない。明確に表3に記載すべきではなの組み合わせが増えた段階で，表3への追加を検討す
9.2.1 e)いでしょうか。
る予定です。
・32ページ：n)水セメント比及び/又は水結合材比の「及び/又は」は，「及び」，「又は」のいずれの場
目標値の上限値とあるが，「及び/又」では不明確で合もあること表す記述です。
ある。どちらかに出来ない理由は何でしょうか。

12

改正案 9.2.1 e) は，個々の材料を個別計量する(累 その通りです。
9.2.1 e) 加計量をしない)場合は，自動算出した単位量を納入 9.2.1 e)は，セメント及び混和材を累加計量する場合
書へ示さなくても問題ないという解釈で良いですか？ の規定です。

13

JIS Q 1011では，計量値の許容差が同じ材料を累加計
セメントと混和材の累加計量に関する改正案では，量する場合は，①最初の計量値及び累加した合計値，
計量システムの大幅な改造が必要となり，特に小規模②個々の材料の計量値，のいずれかで合否を判定する施設や古い設備では運用上の困難が生じます。
ことを規定しています。
9.2.1 e)
経済的負担も大きいため，累積計量の許容差の判定基
また，計量値の許容差が異なる材料（セメントとフラ準を現行基準との選択式にするなど柔軟に設定できな
イアッシュなど）を累加計量する場合には，上記②でいか？
判定することを規定しています。

14

セメントと膨張材の累加計量について
N:600kgと膨張材40kgの場合
セメント計量器秤量1000kg(精度等級3級, 使用公差はその通りです。
500kg迄1kg, 501kg～1000kg迄2kg)
各材料について，計量精度を確保する必要がありま
9.2.1 e)
膨張材の許容誤差は±2%で39.2kg～40.8kgだが使用公す。
差は640kgの時2kgとなり計量精度が保てない。
つまり秤量に対してあまりに少ないものは量れないという解釈で良いか。

15

３種累積の質問です。
セメントの計量値及び累加した各混和材の計量値で判①セメント(許容誤差±1%)，②混和材(許容誤差±定します。1バッチの計量操作において，個々の計量
9.2.1 e) 2%)，③混和材(許容誤差±2%)をこの順番で累積した値による判定と合計値による判定を混在させることを場合は，①は個別，②は個別，③は個別，累積どちら認めていません。
でも判定可能という解釈でよいか。

16

NとBBを累加計量する際は，計量印字記録から自動算出した単位量を納入書へ記載するとありますが，Nと個別の計量器を使用する場合は、累加計量の規定は適9.2.1 e) BBを違う計量器で個別に計量する場合は，標準配合や用されません。
修正標準配合を納入書へ記載するという認識で問題ないでしょうか。

17

9.5

購入者と協議の上，運搬時間の限度を短縮し，配合計画書に記載した場合，納入時の運搬時間が記載した時協議で1.5時間以内に短縮した場合であって、その時間を超えてしまった場合には，1.5時間以内であって間を超えた場合は、JISマークの抹消が必要です。延
もJISマークを抹消しなければならないのでしょう
長時間の限度はありません。
か。また，延長する場合，延長時間の限度はないので
しょうか。

18

9.5

9.5運搬
運搬時間を短縮，延長した場合に根拠資料を作成した 協議によって運搬時間の限度を短縮又は延長した場合も，JISマークの表示は可能です。呼び強度を保証すとして，JISマークは付けれるのでしょうか？
運搬に関してJISマークが付けれる，付けれないどち る材齢，空気量の値も同様です。
らかになると思いますが，指定事項で材齢や空気量な ただし，荷卸し地点の品質を保証する必要がありま
ど，28日や4.5％から変更になった場合も同じ考え方 す。
で良いのでしょうか？

19

9.5

運搬時間の延長の限度は，どのように定めれば良いのですか？購入者が了承すれば，何時間でも良いのです No.18で回答。
か？

2/82024年4月1日掲載

JIS A 5308改正説明会 質問一覧：JIS A 5308
No.

箇条番号

質問内容

回答

9.6

本改正で回収骨材の生産者側での対応が緩和されたと認識しますが，一方需要家側（発注者）が受け入れ難
いということでJISに取り入れられて以降もそれほど活用されていないとも思われます。報告として「平成 「回収した骨材」の品質データ及び管理状況に基づい29年度建築基準整備促進事業S26」もあり，根拠も示 て，発注者と購入者の理解を得ることが肝要と思われされている中で，「懸案事項」として継続審議となる ます。
理由と今後の協議の中で環境対応として同骨材の利用普及に関してどのような施策が考えられるのでしょうか。

9.6

回収骨材B方法の運用管理についてJISとしては，「回収骨材と新骨材の単位量を別々に記載することは求めていない」はずが，標準化する
ご意見の通り，JIS A 5308では“回収骨材の単位量”
際，認証機関の指導により配合計画書にも置換率に応と“新骨材の単位量”を別々に記載することは求めてじた単位量を記載するよう求められました（納入書おりません。
も）。この管理だと，ある現場50m3予定に対し，B方
配合計画書には回収骨材の使用方法（A方法又はB方
法配合30m3から引続き新骨材20m3の出荷とせざるを得法）のみを，納入書には実際に用いることができる回ない場合，配合計画書も別，納入書も別となる為，製収骨材の量を考慮して，用いた回収骨材の置換率（A造者・購入者ともに利用しづらいです。
方法は”5%以下”）を記入します。
回収骨材の利用促進に向けて，認証機関の解釈の統一
ご不明な点は，各JIS登録認証機関にお問い合わせく
をはじめ，JIS本体でも納入書に「20％以下」のみのださい。
記載に変更し，一つの識別で配合計画書・納入書が管理できるよう，実際の現場で扱いやすくなるように見直してほしい。

22

10.1

10.1試料採取方法について取り除く試料を20L～50Lに変更するのは説明資料でもあるように問題なく，かつ，根拠資料も別途作成する
JIS A 5308では，均質なコンクリートを試験に供する必要はないと思ったのですが，JISQ1011改正の要点ことを規定しています。
P.28の表に（変更する場合の根拠資料）とあるのは，技術資料の整備など，具体的な対応は各JIS登録認証
回転速度と秒数の関係をまとめないといけないので機関へお問い合わせください。
しょうか？いつ均質になるのかといったような。
従来だと高速回転30秒が中速回転だと６０秒必要にな
るとか？

23

11.2

強度の検査に用いる供試体を工場出荷時に運搬車から 工場出荷時に運搬車から強度試験用供試体を採取する
採取する場合，割増し等を行う必要があるのでしょう 場合にも，従来通り，荷卸し地点で納入書に記載された容積を下回らないように管理する必要があります。
か？

11.2

強度の工場出荷時に運搬車から採取した試料で作成してもよいということで運搬車１台から工場出荷時に20L～50L取り除き試料採取，現場で製品試験する際も20L～50L取り除き試料採取する場合最大で100L取り除 No.23で回答。
き試料採取する事になるのですが容積を下回らないよ
うに工程試験のように0.1ｍ3足すようにしないといけないのでしょうか？

11.2

11.2で「3回の試験は，水セメント比と強度との関係が同一で，かつ，同じ呼び強度のものであれば，スラJIS A 5308の品質「強度」では、3回の試験結果の平ンプ又はスランプフローが相違しても，同一ロットの均値と記載されており、3回の試験を1ロットとは記載
コンクリートとしてもよい。」と記述し，3回の試験されていない。3回の試験結果ごとに区切ることによで1ロットを構成することを規定しています。
り、次の場合「呼び強度21でご質問の例では，次のように判定します。
1(23.0),2(20.5),3(20.0),4(21.0),5(20.0),
1ロット目：No.1～36(24.0)」では、1ロット目(21.2),2ロット目(21.7)の2ロット目：No.4～6
平均値となるが、移動平均値では4(20.5),5(20.3)となり、不適合が検出されない場合があるのでは。3回
なお，移動平均を用いた場合、適合性の判定を終えたの試験結果を群として、判定して良いのでしょうか。
製品に対する再評価を伴いますので、関係する各方面の合意形成が必要になります。

11.2

JIS A 5308の品質「強度」では、3回の試験結果の平均値と記載されており、3回の試験を1ロットとは記載
No.25で回答。
されていない。3回の試験結果ごとに区切ることにより、不適合が検出されない場合があるのでは。

20

21

24

25

26

3/8

2024年4月1日掲載

JIS A 5308改正説明会 質問一覧：JIS A 5308
No.

27

28

29

30

31

32

33

箇条番号

質問内容

回答

11.3
11.4

現在，製品検査時のスランプ又はスランプフロー，空11.2に強度の試験頻度を規定していますが，スランプ
気量は，強度検査用の供試体作製時に検査が必要とし又はスランプフロー及び空気量は，11.3で必要に応じて同一運搬車で実施しています。
て試験を行うことを規定しています。
工場出荷時に供試体を作製した場合，その運搬車と同
なお，荷卸し地点でスランプ試験等を行う場合，試料一である必要が無いのであれば，工程や製品に異常がを採取する運搬車は，工場出荷時に供試体試料を採取無い場合，製品検査のスランプ等は不要と判断して実した運搬車と必ずしも同一である必要はありません。
施しなくても良いのでしょうか。

11.3
11.4

「11.2 強度 強度の検査に用いる供試体は工場出荷時に採取してもよい」とされ，「11.3 スランプ又はスランプフロー，空気量の検査頻度は適宜」とされています。供試体を工場出荷時に採取した場合，スラン No.27で回答。
プ又はスランプフロー，空気量の検査は，強度採取した同じトラックアジテータにより荷卸し地点で試験する必要はないと理解してもよろしいでしょうか。

11.3
11.4

これまでは荷卸し地点にてスランプ又はスランプフ
ロー，空気量の試験を行い，合格であれば供試体を採取していましたが，供試体を工場出荷時に採取し，荷卸し地点ではスランプ又はスランプフロー，空気量の試験をあまり行わないケースもあるかと思います。そNo.27で回答。
の場合，スランプ又はスランプフロー，空気量の製品
検査頻度が少なくと思いますが，それでも構わないのでしょうか。ただし，購入者の受入検査を頻繁に実施しており，その結果は工場試験員が立ち会ったり聞き取りで把握はしています。

11.3
11.4

「箇条：強度（11.2）改正概要：供試体の工場採取がNo.27で回答。
可能，高強度コンの強度試験頻度低減」の中の説明
で，説明会スライドP48「スランプ又はスランプフ※レディーミクストコンクリートの品質を保証するた
ロー，空気量は製品検査は荷卸し地点で［必要に応じ
めには，定期的に製品検査を行う必要があります。
て行う］（2019年版のJIS A 5308から変更なし）」とスランプ及び空気量の検査は，品質保証が行える頻度ありますが，［必要に応じて行う］の解釈を教えて頂を各々の工場が設定し，試験を実施し，その結果が安きたいのですが，［必要に応じて行う］はどのような定していると判断できる場合に，検査回数を減じるこ状況を想定しているのか？また［必要に応じて］といとになります。
うことは，行わなくてもよいのか？

12.1
表9

○配合計画書(12.1 表9)の備考について。
配合計画書の備考欄に「スラッジ固形分をコンクリー
トの容積に含める場合，水の単位量は“水の質量”とスラッジ固形分の扱いを購入者にも理解しやすくする“固形分の質量”とに分けて記入する q)」と記載がためのものです。スラッジ固形分をコンクリートの容ありますが，これは「注釈q」と重複する内容と考え積に含める場合は，記載してください。
ます。スラッジ水の使用方法に関わらず，配合計画書の備考欄に「注釈q」と同様の内容を常に表示する必要はあるでしょうか。

12.1
表9

・54ページ，55ページ
使用材料，単位量欄の記入欄を増減しても良いとある
配合計画書は表9（配合計画書）の様式に従って，1が，配合計画書のスペース（A4）には限りがあり，Ａページに収めてください。
４では入りきれない事が考えられる。
全体の記入欄を調整すれば，1ページに収めることが（例えばセメント２本，骨材の混合品の記入でアルカできます。
リシリカ反応が異なる場合（３種+単品）等）２ペー
ジになってしまう事は考えられるが良いでしょうか。

12.1
表9

JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）改正案（本体）新旧対比表ついて12.1 レディーミクストコンクリート配合計画書及び基礎資料
配合計画書の「注」は，発行者が不要と判断した場
・配合計画書の様式に説明用に付けられている注釈は合，記載しなくても結構です。
提出物には不要と明記してほしい。生コン工場は購入
次回改正時に検討したいと思います。
者がＪＩＳの内容に疎い事からＪＩＳの様式には注釈があるのだから，その通り書式（注釈のa)，b)，c)
や，この説明文）の書式を求められることが多々ある。

4/8

2024年4月1日掲載

JIS A 5308改正説明会 質問一覧：JIS A 5308
No.

箇条番号

質問内容

回答

12.1
表9

JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）改正案（本体）新旧対比表ついて・配合計画書の備考欄に赤字で追記された「スラッジ
固形分率を・・・・・分けて記入する」の文言は備考
No.33で回答。
に固定的に印字する内容ではないのではないか。固定的に必要でなければ次ページの注 ｑ）に移動していただきたい。ここにあると固定的な印字と勘違いす
る。

12.1
表9

同一現場での配合計画書の提出にあたり，同一配合で「水の種類」が「上水道水以外の水」の場合と，「回収水（スラッジ水）」の場合があり，目標スラッジ固 スラッジ固形分率が1%未満であっても「水の種類」は形分率の表示の有無から，それぞれに作成・提出して 「回収水（スラッジ水）」に分類されるため，それぞいるが，スラッジ固形分率の限度を1%未満として上水 れのコンクリートについて，配合計画書を作成・提出
道水以外の水と同じ標準配合を用いている場合，1枚 してください。
の配合計画書とすることは可能でしょうか。可能な場
合は，その記入方法をご教示ください。

12.1
表9

レディーミクストコンクリート配合計画書及び納入書
・スラッジ固形分をコンクリートの容積に含める場合その通りです。
の記入方法で記載例にあるように単位セメント量300
スラッジ水では，スラッジ固形分を除いた水の質量と㎏/m3，単位水量180㎏/m3，スラッジ固形分６％の場
単位セメント量から算出します。
合，水の単位量に180+18と記入するが水セメント比は60.0%でよろしいでしょうか？

12.1
表9

表9レディーミクストコンクリート配合計画書の指定事項（任意）において舗装コンクリートを標準化して“－”，“該当なし”等を入力することによって，記いなくても舗装コンクリートの強度試験方法欄を設け
載漏れでないことを明確にしてください。
なければならないのか？また設けたとして該当しない場合は"ー“でよいのか？

38

12.2

自動表面水測定装置及びスラッジ水自動濃度計の結果
は，どの様に残せばよいのでしょうか。
各材料の計量値を設定する質量計算に用いた表面水率（測定結果が秒刻みで出力される装置もあり納入伝票とスラッジ水の濃度を記録します。
及び計量印字装置は分刻みで記録されている。測定結果の照合が難しい）

39

12.2
表10

納入書について
表-10の書式は「配合の種別」の順番は変更不可という認識で間違いないでしょうか？

12.2
表10

○納入書(12.2 表10)の電子化について。
説明会のテキスト P.29 (12)納入書に「電磁的記録を用いる場合も同様の様式とする」と記載があります。
一方，その記載の下に「具体的な様式は示さないが， 記載事項と記入欄の配置は，表10（納入書）と同様に受渡し当事者間で誤解が生じない様式とすることが必 することを要求しています。
要」と記載があります。「受渡し当事者間で誤解が生じない様式」を満たせば，紙と同じ様式で表示しなくても良いでしょうか。

41

12.2
表10

52ページ，57ページ：「なお，電磁的記録を用いる場
合も同様の様式とする」とあり，同様の様式とは紙媒体と同様式とあるが，理由は何か。ここで前提として
ディスプレイの表示，プリントしたときの様式が，表いるデータ形式は紙媒体と同じとなるとPDFや画像
9（配合計画書）及び表10（納入書）と同様であるこ
データ（いずれも改竄可能。PDFは設定によりロックとを求めています。
可能ですが解除するには手間がかかる）と言う事でデータ形式は規定していません。
しょうか。DXを考慮するのであれば，その後のデータ活用が出来るデータ形式にした方が良いのではないで
しょうか。

42

12.2
表10

12.2納入書：電磁的記録への対応として荷受職員・出荷係の認印又はサインを署名又は記名に改正されます 「記名」には，捺印，印字を含みます。
が，認印は不可となるのでしょうか？

34

35

36

37

40

5/8

その通りです。
表10（納入書）の順番を採用してください2024年4月1日掲載

JIS A 5308改正説明会 質問一覧：JIS A 5308
No.

箇条番号

質問内容

回答

12.2
表10

舗装コンクリートの試験方法を協議の上，圧縮強度にした場合の計画書及び納入書の記載方法ですが，呼び舗装コンクリートの強度は，これまで通り曲げ強度で方については舗装コンクリートのを記載した場合管理します。
（4.5-6.5-40N）強度試験は圧縮強度になるので判定
製品検査に圧縮強度試験を適用した場合においても，強度が分かりにくいのですが，備考に必要な圧縮強度
圧縮強度から換算した曲げ強度で判定します。
を明記するような方法で良いのでしょうか？ 圧縮強
購入者から要求があった場合には，試験結果の提示方
度〇〇N/ｍｍ２以上とか？
法を協議してください。
今後，認証維持審査時にも適用できる可能性はあるのでしょうか？

44

12.2
表10

(12)納入書(12.2,表10)①納入書の配合表欄に記入した単位量から算出した値を記入とありますが，標準配合・修正標準配合の場合でもそのようにするのですか。
テキストでは「計量値から算出した単位量を記入する
場合の計算方法」と記述があることから，標準配合・ 「配合の種別」によらず，納入書の配合表欄に記載し修正標準配合の単位量は計量値から算出していないの た単位量から水セメント比や細骨材率を計算します。
だから，従来通り配合計画書の値を記入するので良い 「標準配合又は修正標準配合」の場合は，配合表欄に
配合計画書の値が記載されますので，結果として計画のだと受け取れると思いますが。
値から算出した値と同様になります。
要は，納入書の配合表欄に記入した単位量から算出した値を記入するのが，・配合の種別に依らない（全ての種別を対象）
・配合の種別が，計量値から算出した単位量を記入する場合（標準配合・修正標準配合を除いた残り3種）のどちらなのか，明確にしてもらいたいのです。

45

12.2
表10

納入書 注d)の納入書に記入した単位量から算出した
水セメント比・水結合材比及び細骨材率の表示桁数
値の，水セメント比・水結合材比及び細骨材率の，桁は，特に規定していません。
数はどこまで表示すれば良いのでしょうか。

46

12.2
表10

12.2 b)で「混合して使用した細骨材及び粗骨材の単位量は，それぞれの計量値を混合割合で合計して平均 細骨材及び粗骨材のそれぞれについて，種類ごとに単した値を用いる。」となっているが，この場合単位量 位量を求めます。
は，骨材の種類別に求めれば良いのですか。

12.2
表10

12.2 b)での設定値の単位量とは，現行JISでは，全生発行の「単位量計算表.xls」を参考にし，骨材の表面「設定値の単位量」は「計量器に設定した単位量」で水を含んだ値が設定値の単位量として比較しているあり，現行のJISと同一です。
が，改正JISでは設定値の単位量は配合計画書の値
で，計量値の単位量は「単位量計算表.xls」の参考値を指しているのですか。

48

12.2
表10

（12）納入書で計量値から算出した単位量を，配合計 配合計画書の単位量と納入書に記載した計量記録から画書の単位量と，安易に合否判定に用いられないよう 算出した単位量との差は，注記に述べた理由により表配慮し，注記が追加されたと講習会で説明されたが， 8（計量値の許容差）を満足しない場合があります。
12.2 b)では，表8を満足しなければならないと記載さ 12.2 b)では，「設定値の単位量（計量器に設定した値）」と「計量記録（実際の計量値の平均値）」とのれている。判定の方法はどのように行えば良いので差が表8を満足することを要求しています。
しょうか。

49

12.2
表10

配合計画書「注r)で空気量調整剤は，記入する必要はない」となっているが，納入伝票の単位量も同様とし 納入書も同様です。
て良いのですか。

50

12.2
表10

セメントBA+の累加計量の場合
配合計画書と同様に，NとBBのそれぞれについて単位
表10ーレディーミクストコンクリート納入書の配合表
量を記載します。
セメント欄はNとBBの個別質量を印字するのか？

43

47

51

JISA5308附属書JA.10 骨材の塩化物量試験に用いる附属書JA 電位差滴定法を使用している試験機器の一覧表などは JIS K 0113に適合する電位差滴定装置の製造メーカにございますか。使用できる試験機器のすべての名称を お問い合わせください。
JA.10
知りたいです。

6/8

2024年4月1日掲載

JIS A 5308改正説明会 質問一覧：JIS A 5308
No.

箇条番号

質問内容

回答

52

JA.10 骨材の塩化物量試験の２回の平均を少数点以下３桁で丸めて0.000になった場合や電位差滴定装置の定量範囲以下（検出できない）の試験結果の場合は”0.000”と記載します。補足情報として「検出限界附属書JA
どのように表示したらいいでしょうか？成績書にその未満」等を追記することは構いません。
JA.10
まま0.000で表示してもいいのでしょうか？
もしくは「検出限界未満」「0.001以下」などの表記
でしょうか？

53

附属書JB：JB.4アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメントなどを使用する抑制対策の方法 b)におい附属書JB て抑制対策効果があると確認された単位量とは？高炉 信頼できる技術資料（JIS A 6209解説等）に基づい
スラグ微粉末，フライアッシュについてはそれぞれセ て，単位量を定めてください。
JB.4
メントとの置換率が参考になるが，火山ガラス微粉末の場合どのように考えればよろしいでしょうか。

54

依頼時の情報を訂正いただく必要はありませんが，次附属書JC JC.5 顧客が「上澄水」と申請してきた場合も「上澄回以降の試験依頼では“上澄み水”と表記いただくよ
JC.5
み水」へ訂正が必要でしょうか？
うご説明ください。

55

当工場では安定剤は使用せず固形分率2.0%で製造して スラッジ固形分の容積を配合に含めない場合は，「水いる。その場合容積は配合に含めてもよいとあるが， の単位量」に固形分量の記載は不要です。
附属書JC含めず従来通りのやり方でよろしいでしょうか？その ご質問の例では，配合計画書のスラッジ水の使用方法
JC.5.2
場合計画書にも固形分の質量は記載しなくてもよろし 欄に「A方法」，目標スラッジ固形分率欄に「3%以下」と記載します。
いでしょうか？

56

表JC.3には「スラッジ固形分の容積は配合に含めてもよい，もしくは含める」と規定されていますが，ス
ラッジ固形分の容積を算出する際には乾燥したスラッ スラッジ固形分の密度の求め方として，附属書JC ジ固形分の密度が必要と思います。JIS A 5308改正案 ①スラッジ水の濃度（JC.7.2.6）とピクノメータで求JC.5.2 や「JIS A 1806スラッジ水の濃度試験方法」を調べた めたスラッジ水の密度から算出する方法，②セメント
限りでは，密度の測定方法が規定されていません。ス の密度試験に準ずる方法などが考えられます。
ラッジ固形分の容積はどのように算出すればよいので
しょうか。

57

スラッジ固形分を容積に含める場合，容積を求める為
附属書JCのスラッジ固形分の密度は，どのように定めれば良い No.56で回答。
JC.5.2のでしょうか。

58

JIS A 5308附属書JCについて
・表JC-3のA法で目標値として1％未満となっているがこの場合，低濃度スラッジ法でも目標固形分率を固定 ・今後は「1%未満」と記入してください。
して演算する方法でも同じ表現となるのか？（現在， 固形分率が1%未満であれば，管理方法にかかわらず
目標固形分率0.9％で演算によってスラッジ水を使用 「スラッジ固形分」を水の質量に含むことができま附属書JCしているが，今後１％未満と記入するべきなのか？） す。
JC.5.2・スラッジ固形分の取扱いについて【含めてもよい】 ・「含めてもよい」は，「含める」，「含めない」のと表現されてるが，これは含めても含めなくても良い いずれでもよいことを意味しています。
・容積の求め方は，No.56で回答。
ということですか？
・容積は配合に含めるとあるが具体的な計算方法また修正方法を知りたい。

59

表JC.3について
配合計画書の水の欄にスラッジ固形分を入れると現場で水セメント比の確認の時にごちゃごちゃになると思 配合計画書の配合表の水の単位量欄に「スラッジ固形
附属書JC います。
分の量」を記載しないと，コンクリートの容積が1m3
JC.5.2 備考欄への記入に変更すべきではないでしょうか？
コンクリート標準示方書も計量誤差を加味した水セメ を満たさないことになります。
ント比2%減の指定を行うようですが，水の欄に記入すると誤解が生じると思います。

60

スラッジ水６％以下で使用する場合
容積は配合に含めるとは、附属書JC セメント300kgに対し固形分率6%の時、JC.5.2 300×6%＝固形分量18kgを密度で除算し容積を求め
ｺﾝｸﾘｰﾄ1000Lに含めると言うことですか。
また固形分量の密度はどのように求めるのですか。

61

附属書JC スラッジ水の濃度管理で，バッチ濃度調整方式で管理
自動濃度計を使用しても構いません。
JC.5.3 する場合，自動濃度計の使用は不可ですか。

7/8

その通りです。
スラッジ固形分の密度の求め方は，No.56で回答。

2024年4月1日掲載

JIS A 5308改正説明会 質問一覧：JIS A 5308
No.

箇条番号

62

附属書JE 安定化スラッジ水の使用方法 スラッジ固形
分率3％を超え6％以下で使用する条件について，(1) JE.7 c)は，絶対条件ではありません。
附属書JE 安定剤を使用，(2)バッチ濃度調整法，(3)スラッジ水 安定剤の構成成分を定量的な方法で管理しない場合で中の安定剤の残存量と硫酸イオン濃度を管理・・・こ も，JE.3.1で安定剤の添加量を定め，JE.4～JE.7に従JE.7
れらを全て満たす必要があると考えるが，規格からは えば，安定化スラッジ水を使用することができます。
(3)は必ずしも絶対条件であるとは読み取れない。

63

附属書JG軽量型枠：JG.3管理方法においてJG.4.1，
4.3はJIS A 1132によって試験してもよいと規定があります。その場合，JG.1型枠の品質ではなくJIS A
1132 5.5供試体の形状及び寸法の許容差により型枠の附属書JG
品質はJG.2（表JG.1）によります。
精度を評価してよろしいのでしょうか？
JG.3
例）100×200mmの供試体の場合，高さの許容差が2mm
一方で10mmと違います。管理する側は，JIS A 1132の供試体の精度が確保されていれば問題がないと思うのですが，いかがでしょうか。

64

テキスト41ページ（21）軽量型枠 繰り返し使用する型枠について全数試験を行う。（鋼製型枠と同様に管附属書JG 理）と説明されていましたが，2019改正説明会の質問 今回の改正で，「繰返し使用する型枠」は定期的に全回答（JISQ1011）78番では「抜き取り検査を否定して 数試験を行うことを規定しました。
JG.3
はいません」と回答されています。鋼製型枠と同様ではないと思います。

65

付属書JG軽量型枠JG4.3.2平面度…両端部位置を結ぶ直線に対する中心部の凹凸を各側線ごとに求め…る
時，端部1凸(プラス)－端部2凹(マイナス)の場合，中心点から側線の距離は(プラス＋マイナス)/2となり理論上±0になる可能性があるのに対し，JIS A1132
5.5b)の平面度は，注3)…平面部分の最も高い所と低 軽量型枠の試験は，附属書JG JG4.3.2(平面度)又は附属書JG
い所とを通る二つの平行な平面…この平面間の距離… JIS A 1132 5.5 b)のいずれかで行えばよいことを規JG.4
定しています。
とあり，中心0として測定した時の最高点凸(プラス)，最低点凹(マイナス)では絶対値の合計となり，平面度の数値というものに相違が生じるが，軽量型枠の管理については，JG4.3.2の平面度のみを測定すればよい，A1132 5.5b)の平面度は確認しなくてよい，ということでしょうか。

66

附属書JGのJG4.3.2（平面度）及びJG4.3.3（直角度） その通りです。
繰返し使用する（全数検査を行う）型枠の場合は、各附属書JG に，「供試体3個の最大値を試験結果とする」とありますが繰返し使用する型枠 供試体の試験結果によって、型枠の品質を判定するこJG.4の場合，供試体1個の結果で判定するのでしょうか。 とになります。

67

その他

普通ポルトランドセメントと高炉セメントの累加計量が可能とありましたが，プレキャストコンクリートでプレキャストコンクリートについての該当する規格にも累加計量してもいいのでしょうか？
従ってください。
また回収骨材もプレキャストコンクリートに使用してよろしいでしょうか？

その他

改正の時に社内規格を変更するのですが，附属書の番号変更や種類及び区分の箇所でアルファベット番号を
JIS A 5308の改正は，購入者及び生産者からの要望に途中で追加されるとその後の番号をすべて変更しなけ
基づいて審議が行われて規定されました。
ればならない。改正の度に社内規格の変更だけでもかご対応をお願いします。
なりの負担になる。現場の意見は聞いているのですか？周りのプラントも同じ意見です。

68

質問内容

回答

8/8